aïo C A N 
au canon qu’on veut faire. Cette lame eft une étoffe 
compofée de vieux fers de chevaux , de doux de ma- 
réchaux , &c. & de vieilles lames de faux, qu’on a 
foin de couvrir avec les autres férailles , pour les ga- 
rantir de l’aâion trop vive & trop immédiate du feu. 
On corroie bien cette étoffe , & l’on étire le ruban , 
auquel on donne deux lignes d’épaiffeur à une de fes 
extrémités , & huit de largeur. Son épaiffeur à l’autre 
extrémité eft de deux lignes & demie , & fa largeur 
de neuf lignes. Le ruban doit être bien battu d’un 
bout à l’autre, & les bords en font vifs & quarrés. 
Le ruban ainfi préparé , on a un canon forgé à l’or- 
dinaire & foudé de même , mais beaucoup plus min- 
ce & plus léger : c’eft ce canon qui fert de moule , & 
fur lequel le ruban doit être roulé. Ce canon eft plus 
court de quelques pouces que celui qu’on veut faire, 
afin que le ruban puiffe s’étendre à l’operation de la 
forge. Cette précaution eft toujours néceffaire pour 
faire un bon canon ; parce que plus le fer s’alongera, 
plus il fera battu, plus il fera compaft, fes parties 
plus adhérentes , & l’on courra d’autant moins le 
rifque des doublures. 
Toutes chofes étant difpofées , on foude l’extré- 
mité la plus large & la plus épaiffe du ruban, à l’ex- 
trémité du canoncpù. a le plus d’épaiffeur , & qui doit 
former le tonnerre. Le ruban ainfi fixé par une de fes 
extrémités , eft mis au feu & fucceffivement roulé 
tout-autour & fur toute la longueur du canon , lequel 
étant parfaitement couvert par le ruban , on en foude 
le bout à l’extrémité qui doit former la bouche , afin 
que le ruban ainfi contenu par fes deux extrémités , 
ne puiffe pas fe déranger. Rien ne repréfente mieux 
ce travail préliminaire, que les cheveux qu’qn enve- 
loppe de plufieurs circonvolutions d’un ruban pour 
les mettre en queue. Mais comme le fer , quelque 
duûile qu’il foit , a plus d’épaiffeur qu’un ruban & n’a 
pas la même flexibilité, il feroit très-difficile de le 
faire exactement croifer dans toutes fes révolutions ; 
on a feulement l’attention de rapprocher & de faire 
joindre, aufli près qu’il eff pofîible , les bords de la 
lame de fer que nous appelions ici le ruban. On peut 
voir au mot Soudure , dans ce Supplément , les ex- 
périences que je rapporterai fur les foudures de 
deux morceaux de fer faites bout à bout , & fans que 
les extrémités des morceaux qu’on foudoit enfemble 
fe croifaffent. Il eft certain qu’avec une bonne ma- 
tière & un ouvrier habile ôe intelligent, cette condi- 
tion de faire croifer le fer pour le fouder , n’eft pas 
de néceflité indifpenfable; mais j’infifte fur la bonne 
qualité de la matière & l’habileté de l’ouvrier. 
La qualité du fer dont le canon qui fert de moule 
eft fabriqué , eft ici affez indifférente. Nous avons 
dit qu’il étoit mince ; & le feu , dans l’opération de 
la forge , & les forets qui y pafferont fucceffivement, 
l’uferont tout entier & même au-delà ; enforte qu’il 
ne reftera que l’étoffe des lames de faux, que nous 
avons prévenu qu’on couvroit avec d’autres férail- 
les en la corroyant ; ces dernieres formant la partie 
fupérieure du ruban, s’exfolieront &fe perdront en 
partie au feu & fous le marteau , & la meule &C la 
lime emporteront le refte. 
On voit que c’eft du ruban de faux dont on fait 
le plus de cas en France ; & la précaution qu’on 
prend d’en recouvrir l’étoffe avec un autre fer qui fe 
trouve immédiatement expofe a l’aCtion du feu , 
vient à l’appui de ce que j’ai dit ailleurs fur les pré- 
cautions à prendre pour éviter les dégradations du 
fer & fa décompofition. Je ne fais pas au furplus fur 
quoi eft fondée la bonne opinion qu’on a de l’etoffe 
faite avec du fer de faux : je conçois qu’une faux 
eft elle-même une étoffe très-duûile & très-flexible ; 
mais lorfqu’il eft queftion d’en réunir plufieurs en- 
femble pour former une lame d’une certaine epaif- 
feur, je crois qu’il faut bien des foins & de l’atten- 
C A N • 
tion pour les réunir & les fonder enfemble , fans en 
détériorer la matière ; Sc je croirois que le fer re- 
fondu de vieilles férailles , fait avec foin , eft tout 
aufli bon. Quoi qu’il en foit , c’eft une opinion re- 
çue , & l’expérience l’a fans doute confirmée. 
Le canon enveloppé du ruban fur toute fa lon- 
gueur , ainfi que nous l’avons dit , eft mis au feu à 
ion milieu , & n’en eft retiré que blanc 6c fondant» 
Le compagnon introduit une broche dans l’intérieur, 
& l’on foude cette partie, qui peut avoir une éten- 
due de deux ou trois pouces. Une feule chaude ne 
peut pas fuffire pour fouder tout le pourtour du ca- 
non fur une pareille longueur ; car lorfqu’on le re- 
tire du feu & qu’on le place dans l’encaftrement pra- 
tiqué fur la table de l’enclume, la partie qui eft ap- 
pliquée dans l’encaftrement s’y refroidit tandis qu’on 
bat celle qui eft en-dehors , & n’eft par conféquent 
plus au dégré de chaleur requis pour opérer la fou- 
dure : il faut donc deux ou trois chaudes fur la même 
étendue pour la fouder ; on continue ainfi de chaude 
en chaude , depuis le milieu jufqu’à l’extrémité du 
tonnerre , & enfuite depuis le milieu jufqu’à la bou- 
che. 
Lorfqu’on a foudé le ruban fur toute la longueur 
& tout-autour du moule , on repaffe le canon au feu 
& on lui donne , fur des étendues de deux ou trois 
pouces , des chaudes graffes & douces , que l’on bat 
fans introduire de broche dans l’intérieur , ce qui en 
refferre le calibre & oblige d’emporter avec les forets 
toute l’épaiffeur du moule fur lequel le ruban a été 
roulé. Ces canons fe forent en-dedans , fe dreffent , 
fe paffent fur la meule & fe poliffent en-dehors à 
l’ordinaire & comme ceux de munition , lorfqu’on 
eft à portée des ufines dont nous avons fait la def- 
cription au mot ForaGe ; finon on les fore à bras & 
on les lime & polit de même en-dehors : il eft même 
affez ordinaire , pour ces fortes de canons fins , de 
n’employer les ufines que pour les dégrofîir dedans 
& dehors , de les finir à bras. 
Canons tordus à Cétoc. Les ouvriers qui font 
éloignés des groffes forges & qui ne font par confé- 
quent pas à portée de faire fabriquer leurs lames à 
canons fous de gros marteaux , font obligés de les 
préparer & forger à bras d’hommes avec les mar- 
teaux à main. Si le canon qu’ils veulent faire eft fort 
court, tk tel qu’on les préféré aujourd’hui pour la 
chaffe , & fur-tout celle du bois , ils pourroient faire 
leur lame d’une feule piece ; mais communément ils 
la font de deux. Ils prennent pour la partie antérieure 
ou le devant du canon , un morceau de barre de fer 
marchand bien choifi, ou d’étoffe qu’ils auront pré- 
parée à cet effet : cette barre a environ deux pouces 
de largeur & cinq lignes d’épaiffeur. Us la chauffent, 
la battent fur l’enclume & l’étendent en tous fens ; 
en forte que l’épaiffeur en foit réduite , à l’extrémité 
inférieure, à trois lignes environ , & la largeur por- 
tée à trois bons pouces : de-là elle diminue tant foit 
peu de largeur & d’épaiffeur jufqu’à l’autre extrémi- 
té. Le tonnerre ou le derrière du canon fe prépare 
avec un autre morceau de fer, dont l’échantillon eft 
plus fort, & qui a trois bons pouces de largeur & 
fept lignes d’épaiffeur: on étend ce morceau de fer, 
en obl'ervant de lui donner environ quatre pouces 
de largeur à fon extrémité inférieure , & à l’autre la 
même largeur que la lame préparée pour former le 
devant du cation : chauffant erifuite blanc & fon- 
dant ces deux extrémités , on les porte fur l’enclume, 
& les faifant croifer d’un pouce l’une fur Fautre , on 
les foude en travers. Je n’ai pas déterminé la lon- 
gueur que doivent avoir les deux parties de la lame 
que l’on prépare , comme je viens de le dire , ni fa 
longueur totale , lorfque ces deux parties font réu- 
nies. Cette longueur dépend de celle qu’on veut 
donner au canon ; & en général la lame doit avoir; 
